( 520 ) 



merce. Sa couleur est celle du fer ordinaire, dont il possde d'ailleurs toutes 

 les proprits. Son poids spcifique est de 7,5o. 



Le rle que joue dans la raction prcdente l'intervention d'une faible 

 lvation de temprature , m'a conduit, dans la seconde partie de mon tra- 

 vail , examiner successivement l'action du zinc sur les sels ferreux di- 

 verses tempratures, et m'a amen rduire le chlorure ferreux par le zinc 

 en vapeur 



n Le fer obtenu par ce procd, qui est applicable la rduction d'un 

 certain nombre de chlorures, se prsente toujours sous la forme de cristaux 

 dendritiques, au milieu desquels on aperoit, et l, des ttradres creux 

 qui n'ont encore pu tre dcrits. Sa densit est de 7,84, et, par consquent , 

 trs-sensiblement la mme que celle que M. Broling a assigne au fer en 

 barres fondu. Sa puret est si grande, lorsqu'il a t obtenu dans des cylin- 

 dres en fonte, qu'il ne dcompose pas sensiblement l'eau, sauf l'influence de 

 l'acide sulfurique dilu. 



L'influence dune certaine quantit de charbon, que je fais toujours in- 

 tervenir dans la rduction prcdente, m'a amen rflchir sur la manire 

 dont ce corps combustible devait agir dans ce cas et dans les rductions qu on 

 opre vase clos, et m'a rappel, en outre, les ides fort justes et fort 

 exactes de MM. Leplay et Laurent sur la cmentation, et m'a conduit, en 

 dfinitive, une petite application fort simple de faits dj bien connus, qui 

 fait l'objet de la troisime partie de mon Mmoire, et qui me parat devenir 

 le point de dpart d'autres applications plus importantes. 



Si, dans un cylindre en fonte, plac verticalement dans un fourneau a 

 rverbre, qui communique par un tube assez long et plac sa partie sup- 

 rieure avec l'atmosphre ou avec une srie d'autres appareils, on introduit 

 des vases en tle fond plat dans lesquels ou a dj plac une certaine quan- 

 tit de colcotar ou de fer carbonate, et eutre lesquels on a soin d'intercaler 

 du charbon de bois contenu dans des chssis en toile mtallique ou en fil de 

 fer, et qu'on porte ensuite le cylindre la temprature rouge, on observe 

 d'abord, pendant tout le temps que dure l'opration, un dgagement d'oxyde 

 de carbone qu'on peut utiliser d'autres rductions; et, lorsque ce dgage- 

 ment a cess, et que l'appareil est compltement refroidi, on voit, en 

 dlutant celui-ci , que l'oxyde ferrique ou le fer carbonate ont prouv une 

 rduction complte, et leur place on trouve un fer l'tat spongieux 

 non pyrophorique, qui ne m'a point indiqu la prsence du carbone, et qui 

 jouit d'ailleurs de toutes les proprits d'un fer trs-pur. 



Pour expliquer cette raction, il faut donc admettre, comme l'ont fait 





